## BLIND TEST PERBANDINGAN PERFORMA SEMEN POWERMAX DENGAN SEMEN PCC+ BERDASARKAN DATA SERTA PERSEPSI PEKERJA DAN PELAKU KONSTRUKSI DI LAPANGAN
Febi Rianda 1 , Insannul Kamil 2
1,2 Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur, Sekolah Pascasarjana, Universitas Andalas Corresponding author : febirianda11@gmail.com

## ABSTRACT
Cement is known as an adhesive material used to bonding building materials or other materials. Portland cement is a construction material that used in the production of concrete. This study is a blind test on Powermax cement and Powermax's replacement product, PCC+. Powermax is known as cement  which has several superior characteristics, Powermax has a good flow and no need a lot  of  water  but  still  produces  fluffier  and  maximum  mix.  PCC+  cement  is  a  hydraulic  cement made from grinding Portland cement slag with gypsum and pozzolanic materials with one or more inorganic materials. This  study used 3 locations with different research objects, consists of CPM Sampono Cimahi (Concrete Panel, U-Ditch, and Box Culvert), Central Cimahi (Mock Up Column (internal)),  and  CPM  Samson  Jaya  Tasikmalaya  (Paving  Block).  The  results  showed  that Powermax  has  a  darker  color  than  PCC+  viewed  by  color  and  visuals.  PCC+  is  already  at  the bleeding point with 70% w/c while Powermax with 70% w/c is still sufficient for concrete quality >  K-200 from  the  builder's  perception  viewed  by  water  requirements.  PCC+  has  a  compressive strength of 10% stronger than Powermax viewed by the resulting compressive strength,. This study is useful to help readers know the performance between Powermax and PCC+ as a consideration in selecting the type of cement to plan construction projects.
Keywords : Blind Test, PCC+, Powermax

## ABSTRAK
Semen  dikenal  sebagai  bahan  perekat  yang  digunakan  untuk  merekatkan  material  atau  bahan bangunan  lain.  Semen Portland merupakan  bahan  kontruksi  yang  banyak  digunakan  dalam pembuatan  beton.  Pengujian  ini  merupakan  penelitian blind  test pada  semen  Powermax  dan produk  rencana  pengganti  Powermax  yaitu  PCC+.  Powermax  dikenal  sebagai  semen  yang memiliki  beberapa  karakteristik  yang  unggul  yaitu flow yang  bagus  dan  tidak  membutuhkan banyak air namun tetap menghasilkan adukan yang pulen dan maksimal. Semen PCC+ merupakan semen  hidrolis  yang  terbuat  dari  penggilingan  terak  semen Portland dengan  gypsum  dan  bahan pozzolan dengan satu atau lebih bahan anorganik.  Pengujian ini menggunakan 3 lokasi pengujian dengan  benda  uji  yang  berbeda  yaitu  CPM  Sampono  Cimahi (Panel  Beton,  U-Ditch, dan Box Culvert), Cimahi  Tengah (Mock  Up  Kolom  (internal)), dan CPM  Samson  Jaya  Tasikmalaya (Paving  Block). Hasil  uji  menunjukkan  dari  segi  warna  atau  visual,  Powermax  memiliki  warna yang lebih hitam daripada PCC+. Segi kebutuhan air, PCC+ sudah pada titik bleeding dengan w/c 70% sedangkan Powermax dengan w/c 70% dirasa  masih cukup untuk  mutu beton > K-200 dari persepsi  tukang.  Segi  kuat  tekan  yang  dihasilkan,  PCC+  memiliki  kuat  tekan  10%  lebih  kuat daripada Powermax. Pengujian ini berguna untuk membantu pembaca mengetahui performa antara semen  Powermax  dan  PCC+  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  pemilihan  jenis  semen  untuk melaksanakan dan perencanaan proyek konstruksi.
Kata Kunci : Blind Test , PCC+, Powermax

## 1. PENDAHULUAN
Semen portland merupakan  bahan  konstruksi  yang  banyak  digunakan dalam pembuatan beton. Semen portland didefinisikan sebagai semen hidrolik yang  dihasilkan  dengan  menggiling klinker yang  terdiri  dari  kalsium  silikat hidrolik.  Semen portland mengandung  satu  atau  lebih  bentuk  kalsium  sulfat sebagai bahan tambahan yang digiling bersama-sama dengan bahan utamanya (Mulyono, 2004).
Semen  PCC  ( Portland  Composite  Cement )  adalah  semen  hidrolis  yang terbuat  dari  penggilingan  terak  (klinker)  semen portland dengan  gipsum  dan bahan pozzolan dengan satu atau lebih bahan anorganik. Semen PCC juga bisa terbuat  dari  hasil  pencampuran  antara  bubuk  semen portland dengan  bubuk bahan anorganik lainnya.
Tahun  2017  PT.  Solusi  Bangun  Indonesia  telah  mengeluarkan  produk inovatif  terbaru  bernama  Semen  Powermax  yang  dibuat  dengan mencampurkan  bahan  tambahan  pada  semen  PCC  serbaguna  milik  semen Holcim.  Tahun  2019,  PT.  Solusi  Bangun  Indonesia  mengembangkan  produk semen baru untuk menggantikan semen  Powermax. Powermax sebagai semen khusus  untuk  struktur  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan  semen serbaguna.  Karakteristik  tersebut  harus  dipahami  dan  contohnya  seperti flow yang  bagus  serta  tidak  membutuhkan  banyak  air  namun  tetap  menghasilkan adukan yang pulen dan maksimal.
Perlu  untuk  diketahui  apakah  karakter  Powermax  yang  diterapkan diproduk  demo  juga  kompatibel  dengan  PCC+.  Keunggulan  produk  seperti kuat  tekan  awal  lebih  tinggi,  flow  yang  lebih  bagus,  warna  yang  lebih  pekat, lebih cepat kering, serta membuat adukan lebih pulen.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Metode Pengujian Kuat tekan Beton
1) Metode Pemeriksaan Tanpa Merusak
Palu  Beton /Schmidt  hammer  test merupakan  metode  pengujian kuat  tekan  beton  tanpa  merusak  yang  bertujuan  untuk  memperkirakan nilai  kuat  tekan  beton  terpasang  yang  didasarkan  pada  kekerasan permukaan beton. Prinsip kerja hammer test adalah dengan memberikan beban tumbukan ( impact ) pada permukaan beton dengan menggunakan
suatu massa yang  diaktifkan  dengan  menggunakan  besaran  energi tertentu.    Tumbukan  antara massa tersebut  dengan  permukaan  beton akan  dipantulkan  kembali.  Jarak  pantulan massa yang  terukur memberikan  indikasi  kekerasan  permukaan  beton.  Kekerasan  beton dapat memberikan indikasi kuat tekannya.
2) Metode Pemeriksaan dengan Merusak
Metode  Pemeriksaan  dengan  merusak  ( destructive  test )  yaitu menggunakan mesin uji kuat tekan atau Compression Testing Machine.
Nilai  kuat  tekan  beton  ditentukan  berdasarkan  SNI-03-1974-1990  dan dihitung dengan rumus :
f’ c = (1)
Keterangan : f ’ c = Kuat tekan beton (kg/cm 2 ) P = Beban maksimum (kg)
A = Luas penampang benda uji (cm 2 )
b. Slump
Slump adalah  suatu  teknik  untuk  memantau  homogenitas  dan workability adukan  beton  segar  dengan  suatu  kekentalan  tertentu  yang dinyatakan  dengan  satu  nilai slump .  Nilai slump umumnya  meningkat sebanding  dengan  nilai  kadar  air  campuran  beton,  dengan  demikian berbanding  terbalik  dengan  kekuatan  beton.  Cara  uji  ini  dapat  diterapkan pada  beton  plastis  yang  memiliki  ukuran  maksimum  agregat  kasar  hingga 37,5 mm (SNI 1972:2008, 2008).
c. Faktor Air Semen (FAS)
Faktor  air  semen  menurut  SNI  03-2847-2002  adalah  perbandingan banyaknya  jumlah  air  bebas  dengan  jumlah  semen  pada  satu  campuran beton.  Nilai  FAS  yang  besar  akan  mengakibatkan  semakin  besar  pula jumlah  air  yang  digunakan  pada  campuran  beton.  Adukan  beton  yang semakin  encer  berdampak  pada  mutu  beton  yang  akan  semakin turun/rendah.  Nilai  FAS  yang  rendah  tidak  selalu  berarti  bahwa  kekuatan beton semakin tinggi. Nilai FAS yang rendah akan menyebabkan kesulitan dalam  pelaksanaan  pemadatan  dan  menyebabkan  mutu  beton  menurun (Asroni, 2010).

## 3. METODE PENELITIAN
Pengujian  dilakukan  selama  8  (Delapan)  hari  kalender  di  3  lokasi pengujian dan menggunakan benda uji yang berbeda, yaitu :
a. Concrete Product Manufacture (CPM) “SAMPONO” produksi panel beton dan U-Ditch . Lokasi di Kota Cimahi Jawa Barat.
b. Pembuatan Benda Uji Mock Up Kolom (Internal) lokasi pembuatan di Jln. Lapangan Tembak Kota Cimahi.
c. Concrete Product  Manufacture  (CPM)  “SAMSON  JAYA”  Produksi Paving Blok . Lokasi di Kabupaten Tasikmalaya.
Pengujian  melalui  tiga  tahapan,  yaitu:  tahapan  persiapan  bahan,  tahapan persiapan alat dan pelaksanaan pekerjaan.
a. Tahapan Persiapan Bahan
Persiapan bahan dilakukan pada 3 lokasi pengujian, yaitu :
1) CPM Sampono di Cimahi Jawa Barat
Bahan yang digunakan pada lokasi pegujian ini adalah :
a) Semen Powermax
b) Semen PCC+
c) Agregat Kasar
d) Agregat Halus
e) Air
2) Benda Uji Mock Up Kolom di Jln. Lapangan Tembak Cimahi
Bahan yang digunakan pada lokasi pengujian ini adalah :
a) Semen Powermax
b) Semen PCC+
c) Agregat Kasar
d) Agregat Halus
e) Air
3) CPM Samson Jaya di Tasikmalaya Bahan yang digunakan pada lokasi pengujian ini adalah :
a) Semen Powermax
b) Semen PCC+
c) Agregat Halus
d) Air
b. Persiapan Alat
Alat  yang  dipersiapkan  untuk  pengujian  ini  adalah  sebagai  berikut (Gambar 1) :
1) Molen
2) Timbangan
3) Slump Test Set
4) Gerobak Sorong
5) Ember Cor
6) Plastik 50 Kg
7) Stopwatch
8) Palu karet
9) Meteran
10) Alat ukur/mistar
11) Hammer Test
12) Cangkul
Gambar 1. Alat yang digunakan untuk pengujian
c. Pelaksanaan Pekerjaan
Tahapan pelaksanaan pekerjaan meliputi :
1) Pemeriksaan bahan campuran
Pemeriksaan  bahan  campuran  berupa  pemeriksaan  bahan  seperti pembungkus semen dan pemberian label pada bungkus semen. Material lain  seperti  kondisi  air  dari  agregat  kasar  dan  halus  yang  harus  sesuai ketentuan yang telah ditentukan.
2) Pembuatan Benda Uji
CPM SAMPONO
Tabel 1. Mix Design benda uji U-Ditch Deskripsi Unit PCC++  Power max Semen Kg 100 100 Pasir Kg 135 135 Abu Batu Kg 0 0 Split Kg 192 192 Admixture ml 500 500 Air Kg 45 50 Waktu pencampura n Menitt 7 9 Slump ( Fluid concrete) cm 15 14 Benda Uji Mock Up Kolom Pembuatan  benda  uji mock  up kolom  menggunakan  takaran volume ember kapasitas 5 liter dengan perbandingan Semen : Pasir : Split yaitu 1 : 2 : 3 dan air sebanyak 1 ember.

## CPM SAMSON JAYA
Tabel 2. Mix Design benda uji paving blok Deskripsi Unit PCC+  Power max Semen Kg 33 33 Pasir Kg 260 260 Admixture ml 200 200 Air Kg 20 20 Waktu pencampuran Menit 2.25 2 Slump  ( Fluid concrete) cm 4.93 4.96
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
a. Pemeriksaan Material Beton
Material  semen  Powermax  dan  PCC+  dipastikan  masih  tertutup  rapat. Material  agregat  yang  digunakan  memiliki  kandungan  lumpur,  kadar  air, dan  ukuran  yang  dipersyaratkan.  Air  yang  digunakan  bersumber  pada  area lokasi  pengujian  yang  terlihat  bersih,  jernih,  tidak  berlumpur,  tidak berminyak, dan tidak berbau.
b. Pengujian slump beton
Slump  test dilakukan  hanya  pada  benda  uji mock  up. Hasil  uji  slump dapat dilihat pada table 3.
Tabel 3. Hasil Uji Slump Merk Semen Nilai Slump (cm) 1 2 3 Rata- r a t a PCC+ 22  18 14 18 Powermax 18  17 13 16
c. Pengujian kuat tekan beton
1. CPM Sampono
Tabel 4. Kuat tekan beton benda uji U-Ditch Merk semen Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 PCC+ 380 360 340 360 Power max 275 285 336 298 2. Benda Uji Mock Up Kolom
Tabel 5. Kuat tekan benda uji Mock Up kolom Merk Semen Kuat Tekan (Kg/cm 2 ) Titik 1 PCC+ 180 Powermax 160 d. Pengujian visual dan wawancara ke pekerja
1) CPM Sampono
a) Adukan Powermax lebih pulen daripada adukan PCC+.
b) PCC+ dirasa terlalu encer dengan takaran air lebih sedikit dibanding Powermax.
c) PCC+  dengan  w/c  45%  masih  terlalu  encer  dari  persepsi  tukang, sedangkan  untuk  Powermax  dengan  w/c  50%  dirasa  cukup  dari persepsi tukang.
d) Visual  warna  PCC+  lebih  ke  hijau  terang,  sedangkan  warna Powermax lebih hitam pekat.
2) Mock Up Kolom
a) Adukan Powermax lebih pulen daripada adukan PCC+.
b) PCC+ dirasa terlalu encer dengan takaran air lebih sedikit dibanding Powermax.
c) PCC+  dengan  w/c  70%  sudah  mencapai titik  bleeding  dari  persepsi tukang dan pengamatan TC, sedangkan untuk Powermax dengan w/c 70% dirasa masih cukup untuk beton mutu >K-200.
d) Visual  warna  PCC+  lebih  ke  hijau  terang,  sedangkan  warna Powermax lebih hitam pekat.
3) CPM Samson Jaya
a) Proses  produksi  dari  pencampuran  hingga  pemadatan  tidak  ada perbedaan  yang  signifikan  antara  PCC+  dan  Powermax,  semua sudah sesuai standard pabrik baik dari takaran, waktu pencampuran hingga waktu pemadatan.
b) Visual  Powermax  dirasa  lebih  hitam  warnanya  daripada  PCC+ menurut persepsi pekerja.
c) Kesimpulannya  pun  kedua  jenis  semen  tersebut  masih  kompatibel dengan standard produksi  di  Samson  Jaya.  Pementuan  pemilihan jenis semen ditentukan oleh harga.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Kesimpulan dari pengujian yang telah dilakukan ialah :
1) Perbedaan  yang  bisa  terasa  sejauh  ini  antara  PCC+  dan  Powermax adalah  dari  segi  warna/visual,  Powermax  menghasilkan  warna  yang lebih hitam dibandingkan PCC+.
2) Kuat  tekan  dari  hasil  di  atas  didapat  PCC+  lebih  unggul  dibanding Powermax dengan selisih sekitar 10%.
3) Kebutuhan air, PCC+ membutuhkan konsumsi air direntang w/c 40%- 70%.  W/c  40%  untuk  mutu  tinggi,  sedangkan  w/c  70%  adalah  titik bleeding.
4) Setting  time PCC+  dan  Powermax  tidak  memiliki  perbedaan  yang signifikan.
b. Saran
Saran  yang  diberikan  sebagai  masukkan  kepada  departemen  terkait berdasakan  hasil  pengujian  yaitu  diperlukannya  pengujian  lanjutan  di laboratorium  terkait  performa  dari  semen  PCC+  yang  akan  diproduksi
secara banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Asroni, Ali, 2010, Balok dan Pelat Beton Bertulang, Graha Ilmu,Yogyakarta.
Mulyono, T., 2004, Teknologi Beton, Andi, Yogyakarta.
SNI  03-1968-1990.,  Metode  Pengujian  Analisa  Saringan,  Departemen  Pekerjaan Umum, Jakarta.
SNI 1972-2008., Cara Uji Slump Beton, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
SNI 03-2834-2002., Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal,
Setiawan,  F.,  &  Janizar,  S.  (2021).  Percepatan  Jadwal  Konstruksi  dan Pengaruhnya  Terhadap  Biaya  Penyelesaian  Proyek  Konstruksi.  JURNAL TEKNIK SIPIL CENDEKIA (JTSC), 2(1), 23-58.
Anisarida, A. A., Hafudiansyah, E., & Kurniawan, E. (2020). Perencanaan Tebal Perkerasan Ruas Jalan A Di Kabupaten Lebak. Jurnal Teknik Sipil Cendekia (JTSC), 1(1), 1-14.